12 Verbandlnngen Nr. 1 



Wasserburger verwendet und es zeichnen sich diese bearbeiteten 

 Stücke durch besondere Schärfe in den Contouren aus. Noch möge hier 

 erwähnt werden, dass mit gleichem Erfolg Werkstücke aus diesen 

 Brüchen von den Herren Steinmetzmeister Zwölfer und Dietz, sowie 

 von Baumeister Dotzler in ansehnlichen Quantitäten verwendet wurden, 

 woraus hervorgeht, dass mit der Wiedereröffnung dieser Brüche im Jahre 

 1871 einem wirklichen Bedürfnisse war Rechnung getragen worden. 



Den eigentlichen Ausschlag fflr die Möglichkeit der Massen Ver- 

 wendung der Steine aus dem Eggeuburger Bruche gab der Ausbau der 

 Franz Josephs-Bahn, deren Stationsplatz Eggenburg nur s/ 4 Stunden 

 von dem Zoglsdorfer Steinbruche entfernt ist. 



Zur Zeit sind auf dem erwähnten Terrain vier Brüche eröffnet, 

 welche Gesteine verschiedener Qualität bezüglich der Härte und Korn- 

 grösse liefern, so dass den verschiedensten Erfordernissen für Bauzwecke 

 entsprochen werden kann. Die Decke des Gesteins ist Löss, darunter 

 zunächst einige Fuss mehr zerklüfteter lockerer Kalk, worauf in den 

 unteren Schichten ein viel härteres, compactes Gestein folgt. 



In dem „Ileichinger Bruch" beträgt die Decke 3 Klft., wonach sich 

 wenig Schutt vorfindet, und das compacte Gestein 2*/ 2 Klft. mächtig 

 aufgeschlossen ist. 



Hier lassen sich mit Leichtigkeit Blöcke von sehr bedeutenden 

 Dimensionen gewinnen. In dem sogenannten „Spatzenbruch" zeichnet 

 sich das Gestein durch besondere Festigkeit aus etc. 



Was die chemische Zusammensetzung dieses Gesteines anbelangt, 

 so ergab sich bei Untersuchung von vier Mustern aus den verschiedenen 

 Steinbrüchen folgendes Resultat: 



I. IL III. IV. 



Unlöslich (Kieselsaure Thonerde und 



Kieselsäure) 9-8 11-3 7-3 11-3 



Lösliche Thonerde mit wenig Eisen- 

 oxyd 19 3-5 4-2 2-2 



Kohlensaurer Kalk . , 88-3 85-2 88-5 86-5 



Spuren von Magnesia und organischen Stoffen finden sich ausser- 

 dem vor. Der etwas höhere Gehalt an Kieselsäure und Thon, als er 

 sich sonst in den Leithakalken um Wien vorzufinden pflegt, trägt dazu 

 bei, dem Gesteine die theilweise besondere Festigkeit, welche es besitzt, 

 zu verleihen. 



Das Gestein aus dem Bruche Nr. III. wird beim Brennen dauernd 

 lichtbraungrau gefärbt. Es rührt dies von einem geringen Gehalt an 

 Mangan her, was selbstverständlich der Güte des Kalkes nicht den min- 

 desten Eintrag thut. Ja bei etwas tieferem Verständniss bezüglich der 

 Eigenschaften und Zusammensetzung der Baumaterialien im allgemeinen 

 von Seite der Praktiker im Bauwesen sollte dieser Kalk als Tünche ganz 

 besonders gesucht werden, da er eine dem Auge angenehme Naturfarbe 

 repräsentirt. 



Es muss hier nämlich noch erwähnt werden, dass Freih. v. Sutl- 

 ner einen grossen Ringofen nächst den Steinbrüchen erbauen Hess, der 

 mit 16 Brennkammern versehen isf und zur Produotion von Lüftkalk 

 ans den bei Erzengang der Bausteine erhaltenen Abfällen dient. Seit 



